( 825 ) 
creuset de porcelaine, protégé par un creuset de plombamine, est chauffé 
dans des conditions telles que le sulfure amorphe éprouve la volatilisation 
apparente décrite par MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost, et que ce sul- 
fure vienne se déposer à la surface de l’alumine. 
» L'opération bien conduite fournit des cristaux isolés et souvent ter- 
minés d’une manière différente aux deux extrémités de l’axe principal, ainsi 
que cela s’observe sur la greenockite : les pyramides b? et b! de cette es- 
pèce se retrouvent sur les cristaux obtenus par la voie sèche, et l'identité 
des formes primitives peut s'établir par des mesures goniométriques (‘). 
» Par ce procédé, la blende hexagonale s'obtient aussi en cristaux isolés 
et terminés par des faces bien réfléchissantes. En variant les conditions de 
la cristallisation du sulfure de zinc, j'ai pu préparer quelques cristaux pré- 
sentant le même mode d’hémiédrie que ceux de greenockite. Une extrémité 
porte, en effet, la base p, tandis qu’une autre extrémité porte un pointe- 
ment formé par les faces bË très développées ou par les faces ba, b' etp. 
Les prismes de wurtzite se juxtaposent souvent bout à bout, mode de grou- 
pement qui masque souvent la dissymétrie des deux extrémités de l’axe 
principal. Ces prismes sont striés perpendiculairement aux arêtes des pans; 
l'examen au microscope montre qu’ils sont formés de lamelles hexagonales 
accolées par leurs bases et distinctes les unes des autres, parce qu’elles 
restent libres par leurs bords, l’une des bases au moins portant une cein- 
ture de facettes. Cette structure d’agrégation est plus apparente encore sur 
les coupes parallèles à l'axe principal, les lamelles sectionnées ne pré- 
sentant pas toutes la même couleur lorsqu'on les examine entre les nicols 
croisés d’un microscope. 
» Sur les cristaux préparés avec de la blende naturelle contenant tou- 
jours des sulfures étrangers (°), les dépôts successifs n’ont rigoureusement 
ni la même composition ni la même couleur; ils agissent surtout différem- 
ment sur la lumière polarisée. La structure accidentelle des cristaux de 
(1) L'influence de la nature du milieu et de la température sur la forme de ces cristaux 
est très grande; je ne sais cependant pas encore si les cristaux d’apparence rhomboédrique 
ne sont pas des cristaux hexagonaux irrégulièrement développés. 
(?) Je donnerai, dans une Note spéciale, les procédés que j'emploie pour constater la 
nature des sulfures étrangers contenus dans la blende naturelle; je décrirai les couleurs et 
les formes des cristaux de sulfure de zinc obtenus par la voie sèche en présence de quelques 
sulfures fixes ou volatils. 
C. R., 1881, 2° Semestre. (T. XCHI, N° 24.) 110 
